30 
Von den Kohlenstoffformen gelangten zur Verwendung ge- 
reinigte, sorgfältig ausgekochte Zuckerkohle, Diamantpulver (er- 
halten durch Zerstossen von 5 Karat kleiner Diamantsplitter im 
Diamantmörser) und Graphit, welcher mit Natriumkaliumcarbonat 
geschmolzen und dann durch mehrfaches Auskochen mit Salz- 
säure und mit Wasser gereinigt war. Der Graphit war Ceylon- 
graphit, welcher uns von Herrn Geh.-Rath Bauer in liebens- 
würdiger Weise zur Verfügung gestellt war. 
Die Resultate der Untersuchung sind in der nächsten Tabelle 
übersichtlich zusammengestellt 
amorpher 
Kohlenstoff 
(Zuckerkohle) 
Diamant 
Graphit 
CO-Kohle 
Temp. 
Druck 
Temp. 
Druck 
Temp. 
Druck 
Temp. 
Druck 
© 
oo 
o 
5,6 „ 

_ 
500° 
12,3 mm 
468° 
10,3 mm 
465 
10,4 „ 
480° 
8,2 mm 
536 
27,3 „ 
540 
30,0 „ 
560 
161,7 „ 
500 
22,0 „ 
550 
36,8 , 
— 
— 
590 
314,5 „ 
530 
54,1 „ 
567 
49,2 „ 
— 
— 
627 
546,8 „ 
550 
88,8 „ 
582 
59 ,3 „ 
— 
— 
649 
750,1 * 
563 
134,7 „ 
609 
77,5 „ 
600 
65,0 „ 
— 
— 
586 
228,5 „ 
629 
101,8 „ 
620 
81,5 „ 
— 
— 
641 
521,3 „ 
640 
in,o „ 
— 
— 
— 
— 
675 
725,1 „ 
680 
204,4 „ 
669 
169,2 „ 
— 
— 
— 
700 
287,3 „ 
703 
308,0 „ 
— 
— 
— 
— 
732 
462,5 „ 
719 
395,8 „ 
— 
— 
— 
— 
755 
574,2 „ 
728 
438,4 „ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
778 
750,0 „ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
780 
780,0 „ 
Zum Vergleich mit den nach der eben beschriebenen Methode 
gefundenen Werten sind auch die Werte in die Tabelle auf- 
genommen worden, welche die Kohle liefert, welche durch Zer- 
setzung von Kohlenoxyd in Gegenwart von Eisen sich bildet. 
Wenn man die Abhängigkeit der Reductionsdrucke von der 
Temperatur graphisch zur Darstellung bringt, so sieht man, dass 
die Curven für den Graphit und für die Kohlenoxydkohle nahezu 
